METALURGIA DEL ACERO 159 



También se ha constatado calor latente de temple. 



Estos fenómenos han sido estudiados de la manera siguiente so- 

 bre las curvas de dilatación y contracción lineales : 



Conociendo, por haberlo determinado experimentalmenle la cur- 

 va de dilatación en función de la temperatura de una barra de 

 hierro dulce tomada como tipo, basta para trazar fácilmente las 

 curvas correspondientes de una barra de acero cualquiera de las 

 mismas dimensiones; calentar juntas las dos barras y anotarlas 

 dilataciones que, llevadas sobre la curva de la barra tipo^ darán 

 las temperaturas correspondientes de cada dilatación. 



^Mientras que la curva de la barra tipo se presenta continua sin 

 angulosidades bruscas, las de las barras de acero presentan puntos 

 singulares que corresponden á los fenómenos debidos á la presen- 

 cia del carbono. 



Por este procedimiento se ha constatado: 



a) Un desprendimiento de calor entre 200° y 500° con un má- 

 ximo hacia 350°. Este desprendimiento puede ser atribuido al 

 calor latente de temple, ó á una modificación molecular ó, más 

 probablemente, á las dos causas juntas, puesto que con la escala 

 termométrica no podemos prefijar cuál sea; 



6) Una absorción de calor (traducida por una disminución déla 

 dilatación) entre 690° y 750°. Este enfriamiento se atribuye á la 

 disociación del carburo Fe C-^, es decir, ala transformación del car- 

 bono del recocido ó de cementación en carbono de temple; 



c) Una absorción de calor hacia los 855"" que se atribuye por e! 

 modo brusco con que se produce, á una modificación molecular 

 del metal. 



Estos dos puntos 690° á 755° y 855? corresponden de una mane- 

 ra notable á los dos puntos 730° y 870° para los cuales Lechate- 

 lierha constatado dos puntos singulares en la curvade resistencias 

 eléctricas. 



Es sobre lodo estudiando las curvas del enfriamiento que se han 

 podido marcar bastante exactamente estos dos puntos. 



Las curvas ideales de la figura I, muestran los puntos singula- 

 res obtenidos por el estudio de los fenómenos de calefacción y en- 

 friamiento en el acero. 



16. — La temperatura correspondiente á los puntos singula- 

 res superiores (750° á 850°) es á la que se adapta mejor el temple. 

 Si se efectúa el temple después de haber llevado el metal á una 



